?. in het licht dezer feiten wordt nn dè hooge É.M.K. der M.0. 
onmiddellijk na haar formeering duidelijk. Tijdens de elektrolyse 
wordt het kadininrn, dat zich op de spiraal afzet, onttrokken aan de 
bovenste laag van het gebrnikte 12.5 gew. “/o hooger gekon- 
centrecrd) amalgaam, dat aanvaidvelijk een tweephasen-systeem is. 
De mogelijkheid bestaat nu, dat die bovenlaag ten gevolge der 
kadmiiunonttrekking een eenphasen-systeem wordt en daarmede stijgt 
zijne E.M.K. tegen zuiver kadminm bij voortzetting der ^elektrolyse. 
Na de formeering zal dns de E.M.K. te hoog zijn. Op doi duur zal 
er kadmium naar de bovenlaag dilFundeeren en daarmede wordt die 
laag weer een twcephascnsysteem : de E.M.K. daalt en wordt konstant. 
8. Ten einde de jnisthcid dezer onderstelling aan de proef te 
toetsen, werd de volgende weg ingeslagcn. In een glazen vaatje (voor- 
gesteld in Fig. IB) werden aan beide zijden platinaspiralen aangebracht 
op de wijze als de figuur aangeeft. Rechts werd een kadmiumaraal- 
gaam van Igew.Yo (99 gew. dln. kwik, 1 gew. dl. Cd) ingebracht. 
Dit amalgaam is bij gewone temperatuur een volkomen vloeibaar 
éénphasen-systeem. Het vaatje wei'd verder gevuld met een verdunde 
kadmiumsulfaatoplossing (half-verzadigd bij 15° C.). Men formeert 
de cel op de bovenbeschreven wijze (stroomsterkte 1 milliampère). 
Nadat er 20 a 25 milligram kadminm op de linksche spiraal zijn 
neergeslagen, verbindt men de rechtsche kapillair aan een waterstraal- 
luchtpomp en verwijdert het vloeibare amalgaam volkomen. Daarna 
brengt men in het rechtsche been een aantal stukjes van een 12.5 gew. “/o 
kadmiurnamalgaam. Worden nu de aldus geformeerde cellen op 25°. 0 
gebracht, dan blijkt, dat zij allen ow?/iicWe//^7c’ de juiste E.M.K. bezitten, 
nl. 0.0503 Volt. De juistheid der boven gegeven verklaring is hiermede 
bewezen. 
9. Op de hier geschetste wijze hebben wij al onze cellen gefor- 
meerd : men behoeft dan niet meer 8 a 14 dagen te wachten, eer 
het elektromotorisch evenwicht zich heeft ingesteld, maar kan de 
cellen onmiddellijk gebruiken. 
10. Bij het dilatometrisch onderzoek van kadmium, dat langs 
galvanischen weg was bereid (zie onze tweede mededeeling) was 
gevonden, dat dit materiaal zich alleen dan bij temperaturen beneden 
100° omzet, wanneer het gedurende zekeren tijd bij 50° resp. 100° 
met een kadmiumsulfaatoplossing in aanraking is geweest. Het 
vermoeden ligt nu voor de hand, dat tijdens de elektrolyse uitsluitend 
y-kadmium ontstaat (de modifikatie, die bij hooge temperatuur de 
